— 593 — 



Tabella 4>. 



Molecole »/„ 

 di AgCl 



Temperature di 

 cristallizzazione 

 primaria 



Temperature 

 eutettiche 



Durate 

 in secondi 



0 



716° 



— 



— 



10 



678 



253° 



50" 



20 



628 



253 



80 



30 



560 



253 



100 



40 



478 



253 



120 



50 



365 



253 



160 



60 



eut 



252 



230 



70 



350 



252 



180 



80 



378 



253 



80 



90 



415 



253 



30 



95 



433 



251 



20 



100 



455 







Come pel sistema cloruro potassico - cloruro d'argento i complessi che 

 indubbiamente esistono tra cloruro d'argento e i cloruri alcalini, come lo 

 dimostrano misure di solubilità ( l ) e l'esistenza di un composto 2CsCl- 

 AgCl ( 2 ), non sono rivelabili per via termica anche pel sistema cloruro di 

 rubidio - cloruro d'argento. 



5. Il sistema Rb CI -TI CI. 



Il diagramma che risulta (fig. 5 a ) è analogo a quello ottenuto da Hiittner 

 e Tammau (loc. cit.) per il sistema bismuto-antimonio. L' intervallo di cri- 

 stallizzazione delle miscele oltre 50 mol % di cloruro talloso arriva al punto 

 di solidificazione del cloruro talloso e assai probabilmente alla fine di cri- 

 stallizzazione si deposita cloruro talloso puro. Veri arresti a 429° non si 

 ebbero per nessuna miscèla; così assai probabilmente si è in presenza di 

 uno di quei casi, nei quali variando la velocità di raffreddamento, la curva 

 che segna la fine di cristallizzazione può allontanarsi od avvicinarsi alla 

 curva che segna l' inizio di cristallizzazione, e cioè diminuendo la velocità 

 di raffreddamento aumentano i cristalli misti di composizione media come 

 appunto nel sistema bismuto-antimonio (Tabella 5 a , fig. 5). 



0) Abegg, Handb. d. an. Ch. II, 1, 679; Zeit. f. an. Ch. 20, 477, 1899. 

 (") Wells e Wheeler, Zeit. f. an. Ch. 2, 301, 1892. 



